( 146) 



» Les différences étant très-grandes soit entre la densité théorique et la 

 densité donnée par l'expérience, soit entre la densité de chaque alliage et 

 celle de ses voisins, je me suis contenté de faire deux déterminations pour 

 chaque alliage. L'analyse des extrémités et du centre du lingot formé par 

 l'alliage Bi Pb' fournissant les mêmes nombres, il me semble que cet alliage 

 doit être considéré comme un composé chimique. 



» M. Rudberg n'a pas fait porter ses expériences sur cet alliage Bi Pb% 

 qui est d'un blanc gris et formé de tout petits cristaux. L'eau distillée 

 l'attaque assez rapidement pour donner naissance à de petites paillettes na- 

 crées blanches qui entrent en suspension dans ce liquide lorsqu'on l'agile. 



m. Alliages d'antimoine et de plomb. 



Densité de l'antimoine 6,64 1 



Densité du plomb 12, 364 



Densité 

 théorique 



Sb'Pb 7,237 



Sb'Pb 7,385 



Sb=Pb 7,65i 



Sb Pb 8,271 



Sb Pb= 9,046 



Sb Pb' 9,5io 



Sb Pb> 9.819 



Sb Pb° I o , 040 



Sb Pbi^ 10,206 



Sb Pb: 10,335 



Sb Pb« 10,438 



Sb Pb' 10,521 



Sb Pb'» io,5g2 



Sb Pb" 10, 652 



Sb Pb" 10,702 



Sb Pb" 10,746 



Sb Pb" - 10,785 



» Le maximum de contraction correspond encore à un alliage atomique 

 Sb Pb'", qui a une composition peu simple, et il y a vers l'alliage SbPb" un 

 maximum de dilatation. Les phénomènes sont donc plus compliqués que 

 dans les cas précédents. 



w Ces alliages sont cristallisés. Les alliages voisins de SbPb' cristallisent 

 en écailles assez volumineuses. Pour les suivants, les cristaux sont très-fins, 

 quoique très-nets. 



